Ueher hydraulische MöHel. 323 



beim Pulverisiren in lauter Blättclieii; welche sich sowohl 

 dicht auf einander lagern, als auch durch ihre grosse 

 Dünne möglich machen, dass durch Wasser eine voll- 

 ständige Zersetzung der ganzen Cementmasse erfolgt. 



Die Temperatur, welche nöthig ist, ein gut gebranntes 

 Portland - Cement zu erhalten, ist mindestens helle Koth- 

 gluth, in den meisten Fällen Weissgluth. Im Allgemeinen 

 muss sie um so höher sein, je mehr Kalk und je weniger 

 Eisenoxyd und Alkalien vorhanden sind. Es müssen 

 daher mit jeder Mischung mehrere Versuche gemacht 

 werden, um diejenige Temperatur zu finden, bei welcher 

 man eine geschmolzene, poröse Masse erhält. 



Winkler hat nach dieser Methode gute, den ächten 

 Portland - Cementen völlig gleiche Mörtel dargestellt aus 

 solchen Thonen, welche höchstens 6 — 8 Proc. Eisenoxyd 

 und zwischen 20 — 30 Proc. Thonerde enthielten, so dass 

 der Gehalt an Kieselsäure stets ungefähr das Doppelte 

 von Eisenoxyd und Thonerde betrug. Ganz vorzüglich 

 eignen sich solche Thone, die noch Trümmer von Feld- 

 spath und Glimmer enthalten, sonst aber frei von Sand 

 und Quarz sind. Die Thone vor ihrer Anwendung zu 

 schlämmen, ist nicht anzurathen, weil dadurch nicht bloss 

 Sand, sondern auch Feldspath und Glimmer aus dem 

 Thon entfernt werden. Man muss daher ursprünglich von 

 Sand freien Thon anwenden. Den Gehalt des Cementes 

 an Alkalien bewirkt man am besten durch einen Zusatz 

 von Feldspath. Alkalisalze, welche sich 'in Wasser lösen, 

 wittern beim Trocknen der Ballen an der Oberfläche 

 aus. Den Kalk kann man als .pulverförmiges Kalkhydrat 

 oder besser als Kreide beimengen. Letztere giebt dichte 

 Massen, welche dem Drucke der Coaksstücke besser 

 widerstehen. 



Die folgende Tabelle giebt eine Uebersicht von fünf 

 Portland - Cementen. Bei der angeführten Zusammen- 

 setzung sind nur die wesentlichen Bestandtheile ange- 

 geben. Der nur wenige Procente betragende Gehalt an 

 Magnesia, Phosphorsäure, Schwefelsäure und Sand ist 

 nicht berücksichtigt worden. 



Arch.d.Pharm.CXXXXI.Bds.S.Hft. 24 



